가열 후 의 강 슬래브 는 , 조압연 및 마무리 압연 에 의해 열간 압연 되 어 열연 강판 이 된다 . 이 때 , 마무리 압연 출 측 온도 가 1000 ℃ 를 초과 하 면 , 산화물 ( 스케일 ) 의 생성량 이 급격 하 게 증대 하 여 , 지철 과 산화물 의 계면 이 거칠어져 , 산 세정 , 냉간 압연 후 의 강판 의 표면 품질 이 열화 한다 . 또한 , 산 세정 후 에 열연 스케일 이 제거 되 지 않 은 나머지 등 이 강판 표면 의 일부 에 존재 하 면 , 연성 및 구멍 확장 성 에 악영향 을 미친다 . 또한 , 마무리 압연 의 출 측 에 있 어서 , 오스테나이트 의 미재 결정 상태 에서 의 압 하 율 이 작아져 , 오스테나이트 의 결정 입경 이 과도 하 게 조대 하 게 되 는 점 에서 , 어닐링 시 에 구 오스테나이트 입경 을 제어 할 수 없 어 , 최종 제품 에 있 어서 의 YS 의 면 내 이방성 이 커진다 . 한편 , 마무리 압연 출 측 온도 가 800 ℃ 미만 에서 는 압연 하중 이 증대 하 여 , 압연 부하 가 커진다 . 또한 , 오스테나이트 의 미재 결정 상태 에서 의 압 하 율 이 높 아 져 , 압연 방향 으로 신장 한 이상 조직 이 발달 하 여 , 최종 제품 에 있 어서 의 YS 의 면 내 이방성 이 현저 하 게 커져 , 재질 의 균일성 이나 재질 안정 성 이 손상 된다 . 또한 , 연성 및 구멍 확장 성 의 저하 를 초래 한다 . 따라서 , 열간 압연 의 마무리 압연 출 측 온도 는 800 ℃ 이상 1000 ℃ 이하 로 한다 . 바람직 하 게 는 820 ℃ 이상 으로 한다 . 바람직 하 게 는 950 ℃ 이하 로 한다 .